343 
cuerpos extraños no puede dar á la sustancia una fusibilidad 
que pueda inquietar, pero debilita la luz, y la da color á veces 
muy perceptible. Así, por ejemplo, empleando el carbonato de 
Eubea, de que he tratado en mi última noticia, es indispensa- 
ble elegir los pedazos más blancos y más privados de serpen- 
tina y de sílice, so pena de perder los 2 / 3 y aun los 4 /s de la 
luz que produce la magnesia pura. Esta disminución es de- 
bida á la sílice, y no á los óxidos de hierro y de manganeso 
contenidos en el carbonato. Por otra parte, he observado que 
la sílice combinada con otros cuerpos capaces de ponerse 
candentes, debilita y da siempre color amarillo á la luz que 
suministran cuando están puros. La cal en pequeña cantidad 
no es perjudicial; únicamente da á la llama un ligero tinte- 
rosado violáceo muy débil, que suele avivar el color de los 
tejidos sedosos; pero este color no impide poder apreciar las 
tintas más delicadas con tanta facilidad como si fuese á la luz 
del dia. 
De modo que la magnesia debe ser sumamente pura, y 
sobre todo bien privada de sílice. Después de haber experi- 
mentado las preparaciones que he indicado respecto de los 
ladrillos, debe comprimirse entre matrices de acero templado, 
para darla la forma de barras de 4 á 5 centímetros de longi- 
tud. También pueden obtenerse estas barras por la via hú- 
meda, lomando magnesia fuertemente calcinada, y haciéndola 
pasta por medio de agua pura ó cargada de ácido bórico, 
apretándola ligeramente en un tubo de vidrio, del cual sale 
en forma de cilindro, que se recibe en posición horizontal so- 
bre un vidrio plano ligeramente humedecido con aceite. La 
barrita, previamente seca, se somete á una fuerte cocción, 
y se hace con esto más resistente que las que se obtienen por 
compresión; el ácido bórico no da color sensible á la luz de 
la magnesia preparada de este modo. 
En los primeros ensayos de luz, la barrita estaba soste- 
nida en su parte inferior por un lapicero que la fijaba en po- 
sición vertical. Tres ó cuatro tubilos inclinados llevaban á 
cerca de 2 milímetros de la magnesia la mezcla inflamada de 
hidrógeno y oxígeno; pero bajo la influencia de la alta tem- 
peratura experimentada por la parte media de la barra, solia 
